_ 7 — 



Der Gedanke, eine Nickelmünze zu destillieren ging 

 von meinem damaligen Assistenten, Br. Eduard Thon, 

 aus, der mir auch die Zusammensetzung 75 ^/o M und 

 25 o/o Cu angab. Ich muss offen gestehen, dass mir 

 die Zusammensetzung nicht bekannt war, mir die 

 angegebene aber ganz plausibel erschien. Das Des- 

 tillationsergebnis des 4 gr schweren 10 -Pfennig- 

 stückes, mit 0,95 gr Verlust an Kupfer, das sich als 

 eine dichte, prachtvoll leuchtende, krystallinische rote 

 Haut angesetzt hatte, schien diese Angabe auch zu be- 

 stätigen. 



Nun ist aber die Zusammensetzung der ßeichs- 

 münzen, wie mir Herr Prof. Hofmann schreibt, 747o Cu, 

 24,50/0 Ni, 0,5 7o Fe, Zn u. s. w. —Wohl habe ich also 

 aus der Münze Kupfer herausfraktioniert, keineswegs aber, 

 wie ich nach der falschen Angabe meines Assistenten an- 

 nahm, das Kupfer fast quantitativ. Erfreulicherweise be- 

 sitze ich den Nickelregulus noch, und werde ich versuchen, 

 noch das übrige Kupfer herauszudestillieren, um festzu- 

 stellen, ob ich rein zufällig nach dem Abtreiben von 

 25% Kupfer aufhörte, oder ob etwa das noch restie- 

 rende schwerer nur fortgeht ; denn dass auch Nickel 

 bereits begonnen hat sich zu verflüchtigen, zeigte ein 

 silberglänzender Beschlag unterhalb des Kupfers.^) 



Kennzeichen der Reinigung ist vollkommene Ein- 

 heitlichkeit des Beschlages im Destillierrohr. Bei un- 

 reinen Metallen zeigen sich stets deutlich gesonderte, 

 auch durch die Farbe unterschiedene Schichten; auch 

 äusserst geringe Verunreinigungen verraten sich so. 



>) Der Versuch wurde seither ausgeführt und ergab, dass nur 

 eine zufällige Unterbrechung der Destillation stattgefunden hatte. 

 Bei der zweiten Operation konnten noch weiter 0,96 gr Cu abge- 

 trieben werden, und würde der Rest Kupfer ohne Zweifel gleich 

 glatt bei einer dritten Destillation übergehen. 



